Jurnal Qua Teknika Vol.12 No.2 September 2022 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE
ARA MANGGARAI NTT
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 72-78

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE ARA MANGGARAI NTT
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

## Abstrak
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketebalan mortar yang efektif yang digunakan untuk  pasangan  batako  dan  mengetahui  berapa  besar  kuat  tekan  pasangan  batako.  Pasangan  batako  yaitu susunan  dari  batako  dengan  mengunakan  mortar  sebagai  pengikat.Penelitian  ini  menggunakan  metode eksperimen di laboratorium, dengan benda uji pasangan batako yang tersusun dari 2 lapis dengan dimensi 28 cm x 12 cm x 10 cm. penelitian ini menggunakan 3 variasi untuk ketebalan mortar dengan 4 benda uji untuk setiap  variasinya.  Jadi  total  benda  uji  yang  akan  dibuat  yaitu  12.  Untuk  ketebalan  mortar  yang  digunakan yaitu 0,5cm; 1cm; dan 2cm. Dari penelitian didapatkan hasil kuat tekan rerata mortar 1pc:4ps sebesar 8,287 MPa. Kuat tekan rerata batako sebesar 1,708 MPa, untuk kuat tekan rerata pasangan batako dengan variasi ketebalan mortar 0,5cm; 1cm; 2cm berturut-turut sebesar 1,773 MPa, 2,369 MPa, dan 1,893 MPa. Dari hasil pengujian karena kuat tekan batako < 2 Mpa maka mempengaruhi nilai kuat tekan rata-rata untuk pasangan batako,  sehingga  dapat  disimpulkan  dari  tiga  variasi  ketebalan  nilainya  sangat  kecil  dibandingkan  dengan tingkat  persyaratan  mutu  beton  pejal  berdasarkan    SNI  03-0349-1989.  Untuk  pola  kerusakan  akibat pengujian kuat tekan pasangan batako yaitu gagal kombinasi.
Kata kunci : pasangan batako, mortar, kuat tekan, pola kerusakan

## Abstract
Research is conducted with the aim of knowing the effective thickness of mortar used for brick pairs and knowing how much  strong  press  the  brick  pair  is.  Brick  pairs  are  an  arrangement  of  bricks  by  using  mortar  as  a  binder. This  study used experimental methods in the laboratory, with a brick pair test object composed of 2 layers with dimensions of 28 cm x 12 cm x 10 cm. The study used 3 variations for mortar thickness with 4 test objects for each variation. So the total test objects to be made are 12. For the thickness of the mortar used is 0.5cm; 1cm; and 2cm. From the study obtained strong results of press mortar average of 1pc:4ps of 8,287 MPa. The brick average press strength is 1.708 MPa, for the strength  of  the  average  press  of  the  brick  pair  with  a  variation  of  mortar  thickness  of  0.5cm;  1cm;  2cm  respectively amounting to 1,773 MPa, 2,369 MPa, and 1,893 MPa. From the test results because the strong press brick < 2 Mpa it affects the average press strength value for the brick pair, so it can be inferred from three variations in the thickness of the value is very small compared to the level of quality requirements of solid concrete based on SNI 03-0349-1989. For the pattern of damage due to testing strong press brick pairs that is failed combination.
Keywords : masonry pair, mortar, strong press, damage pattern
Jurnal Qua Teknika Vol.12 No.2 September 2022 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE
ARA MANGGARAI NTT
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 72-78

## 1. Pendahuluan
Dalam dunia teknik sipil tidak terlepas dari penggunaan batu bata, baik berfungsi sebagai struktural yang biasa  digunakan  pada  bangunan  rumah  sederhana  atau  berfungsi  sebagai  non  struktural  yang  digunakan sebagai dinding pembatas tanpa memikil beban yang ada diatasnya. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis  batu  bata  antara  lain  batako,  bata  merah,  dan  bata  ringan.  Untuk  penggunaannya  tergantung  dari masing-masing  daerahnya.  Kualitas  batu  bata  bermacam-macam  tergantung  seberaoa  baik  bahan  yang tersedia  didaerah  tersebut.  Komponen  penyusun  dinding  bata  yaitu  batu  bata  itu  sendiri  dilekatkan menggunakan mortar.
Bahan yang digunakan untuk dinding pasangan batako adalah batako dan mortar. Jika kuat tekan batako besar  maka  semakin  baik  untuk  memberikan  nilai  tambah  pada  kuat  tekan  pasangan  batako.  Dan  untuk mortar  jika  material  penyusunnya  ringan  maka  mengurangi  beban  dari  pasangan  batako. Mortra  yang  saya gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  campuran  dari  pasir  kali  sebagai  agregat  halus.  Semen  portland  dan  air. Untuk  pembuatan  dinding  pasangan  batako,  ketebalan  batako  harus  lebih  besar  dari  ketebalan  mortar.  Di indonesia tebal untuk mortar biasanya 1-2 cm, sedangkan untuk prakteknya dilapangan sering menggunakan ketebalan mortar 1,5 cm. Hal ini terjadi dikarenakan pembuatan dinding bata sangat mudah untuk diterapkan. Karena  variasi  ketebalan  mortar  sangat  berpengaruh  terhadap  kekuatan  pasangan  batako  maka  dilakukan penelitian ini. Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Gigih Arif Perdana, meneliti tentang pasangan bata, kuat tekan rata-ratanya untuk perbandingan ketebalan mortar dengan campuran 1Pc:4Pm dan variasi  ketebalan  0,5cm,  1cm. dan  2cm  yaitu  4,583  Mpa,  4,506Mpa,  dan  3,496Mpa.  Disimpulkan  menurut SII  No.10  tahun,  1978:6  pengujian  yang dilakukan untuk  pasangan  bata  merah dikategorikan  sebagai kelas II.  Ketebalan  mortar  1  cm  merupakan  ketebalan  mortar  yang  efektif  karena  memperoleh  nilai  kuat  tekan rerata yang paling besar.

## 2. Metode
Proses pengambilan data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer  diperoleh dari pengujian yang dilakukan di laboratorium, dan data sekunder didapatkan dari literature jurnal terdahulu, buku pratikum dan sumber-sumber dari internet. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pengujian
Jurnal Qua Teknika Vol.12 No.2 September 2022 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE
ARA MANGGARAI NTT
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 72-78
dan  membandingkan  hasilnya  tersebut.  Penelitian  ini  membuat  benda  uji  pasangan  batako  dengan perbandingan 1pc:4ps. Besarnya kuat tekan dapat dihitung berdasarkan persamaan 1 dibawah ini:
kuat tekan = P A …………………………….…(1)
keterangan:
P  = Beban Maksimum (N)
A = Luas Penampang Benda Uji (mm 2 )
Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kekuatan tekan yang dihasilkan jika menggunakan mortar pasir kali sebagai bahan perekat pengganti mortar yang biasa  digunakan, melihat bagaimanakah pola kerusakan  yang  terjadi  jika  pasangan  batako  diberi  beban  tekan.  Dari  hasilnya  dapat  mengetahui  ketebalan mortar yang efektif.
Tahapan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti diagram alir seperti berikut ini :
Jurnal Qua Teknika Vol.12 No.2 September 2022 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE
ARA MANGGARAI NTT
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 72-78

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut :

## 1. Pengujian pasir

## Tabel 1. Hasil Pengujian agregat halus
Hasil Pengujian Agregat Halus Jenis Pengujian Besaran Satuan Analisis Gradasi Zona 1 Modulus Kehalusan 4,0863 Kadar Air 2,75 % Berat Jenis Jenuh Kering Permukaan 2,564 Penyerapan Air 4,167 % Berat Isi (Rodded) 1,4571 Gg/Cc Berat Isi ( Shoveled) 1,4429 Gr/Cc

## Sumber : Hasil Pengujian (2021)
Dari  tabel  1  diatas  pasir  yang  dipakai  adalah  pasir  kasar  masuk  dalam  kategori  zona  1,  untuk  modulus kehalusan sebesar 4,0863 dan kadar airnya 2,75.
2. Pengujian Batako
Pada  pengujian  ini  menggunakan  3  sampel  dan  batako  yang  digunakan  yaitu  batako  pejal.  Berikut hasil pengujian yang dilakukan pada batako.
Tabel 2. Pengujian batako
Hasil Pengujian Batako Jenis Pengujian Hasil Pengujian Porositas Batako 8,68% Kuat Tekan Batako 1,708 Mpa Sumber : Hasil Pengujian (2021)

## 3. Pengujian kuat tekan mortar
Jumlah benda uji yang digunakan ada 6 sampel  berbentuk kubus dengan besar  sisinya 5 cm dengan perbandingan  campuran  1pc:4ps.  Pengujian  dilakukan  untuk  mendapatkan  nilai  kekuatan  tekan  mortar  itu sendiri. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian mortar :
Tabel 3. Pengujian kuat tekan mortar (1pc:4ps)
Jurnal Qua Teknika Vol.12 No.2 September 2022 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE
ARA MANGGARAI NTT
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 72-78
Benda Uji Kuat Tekan Mortar
Kuat Tekan Rerata I 7,385
8,287
I
7,692 III 9,169 Iv 7,569 V 8,677 VI 9,231 Sumber : Hasil Pengujian (2021)

## 4. Pengujian kuat tekan pasangan batako
Jumlah  benda  uji  yaitu  12  dari  3  variasi  ketebalan  mortar  yang  digunakan.  Pengujian  dilakukan untuk mendapatkan nilai kekuatan rata-rata terbesar dari pasangan batako.
Tabel 4. Pengujian kuat tekan pasangan batako :
benda uji kuat tekan ps batako kuat tekan rerata ps batako
I T.0,5cm 1,745 1,773 IIT.0,5cm 1,818 III T.0,5cm 1,507 IV T.0,5cm 2,02 I T. 1 cm 2,253 2,369 II T. 1 cm 3,526 III T. 1 cm 2,1 IV T. 1 cm 1,596 I T. 2 cm 1,968 1,894 II T. 2 cm 1,844 III T. 2 cm 2,074 IV T. 2 cm 1,688

## Sumber : Hasil Pengujian (2021)
Dari  tabel  4  diatas  untuk  kekuatan  tekan  rata-rata  pasangan  batako  yaitu  1,773  Mpa,  2,369  Mpa,  1,894 Mpa.  Ketebalan  1  cm  merupakan  nilai  kuat  tekan  rerata  terbesar  dengan  perbandingan  campuran  mortar 1pc:4ps. Untuk grafik perbandingan rerata kuat tekan dari pasangan batako ketebalan 0,5 cm; 1 cm; dan 2 cm dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Jurnal Qua Teknika Vol.12 No.2 September 2022 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE
ARA MANGGARAI NTT
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 72-78
Gambar 2. Grafik nilai kuat tekan rerata pasangan batako (Mpa)
Pengujian yang dilakukan pada pasangan batako yaitu kuat tekan memakai mortaryang campurannya 1pc:4ps menggunakan variasi  ketebalan 0,5cm, 1cm, dan 2cm disimpulkan memiliki pola kerusakan yang sama pada semua variasi. Gambar 3 dibawah ini merupakan gambaran pola kerusakan yang terjadi pada benda uji.
Gambar 3. Pola kerusakan
4. Kesimpulan
Kesimpulan yang diambil setelah pengujian adalah:
1. Hasil  kuat  tekan  rata-rata  pasangan  batako  menggunakan  mortar  1pc:4ps  dengan  ketebalan  mortar 0,5cm; 1cm; dan 2cm, untuk perbandingan campuran 1 semen 4 pasir adalah 1,893 Mpa, 2,369 Mpa, dan 1,773 Mpa.
2. Dari 3 variasi ketebalan mortar pada pengujian kuat tekan pasangan batako pada pengujian ini tidak ada  yang  memenuhi  syarat  kuat  tekan  minimum,  hal  inibisa  disebabkan  karena  hasil  uji kuat  tekan untuk batako sendiri nilainya lebih kecil dari standar nilai kuat tekan minimum batako pejal yaitu < 2 Mpa  sehingga  mempengaruhi  nilai  kuat  tekan  pasangan  batako,  hal  ini  bukan  dipengaruhi  oleh mortar  tetapi  batako.  Jadi  untuk  pengaplikasiannya  dapat  dibangunan  non  struktural  yang  hanya memikul bebannya sendiri. Untuk pola kerusakan yang terjadi adalah gagal kombinasi, hal ini dilihat
Jurnal Qua Teknika Vol.12 No.2 September 2022 ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik) Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email:quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 , Matildis Nurlina 2 , Dipa Supriyanti 3

## UJI  KUAT TEKAN PASANGAN BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN MORTAR PASIR KALI WAE
ARA MANGGARAI NTT
Jurnal Qua Teknika, (2022), 12(2): 72-78
dari keretakan yang dihasilkan. Jadi mortar yang dihasilkan baik untuk dipakai pada dinding karena runtuh yang dihasilkan tidak secara tiba-tiba.

## DAFTAR PUSTAKA
1) Abdi, T. N. (2016). Kuat tekan pasangan batako dengan variasi waktu perendaman     pada batako (Doctoral Dissertion, Universitas Negeri Malang)
2) Anggreni,  M.  Y.,  Sudarsana,  I.  K.,  &  Sukrawa,  M.  (2015).  Perilaku  Tekan  dan  Lentur  Dinding Pasangan  Batako  tanpa  Plesteran,  dengan  Plesteran  dan  dengan  Perkuatan  Wiremesh. Jurnal Spektran.
3) Merah, P. P. B., & Perdana, G. A. Efek Variasi Ketebalan Mortar Instant (Pumice Breccia) Terhadap Kuat Tekan Dan Pola Kerusakan Yang Terjadi.
4) Nasional, B. S. (1990). Metode pengujian tentang analisis saringan agregat halus dan kasar. SNI. 03- 1968-1990.
5) Rahman,  H.  A.,  &  Zacoeb,  A.  (2016).  Uji  Kuat  Tekan  Bata  Merah  menggunakan  Mortar  Pasir Kwarsa. Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, 1(2), pp-1286.
6) Salmonda, P.  (2018).  Analisa  Penggunaan  Pasir  Pantai  sebagai  Pengganti  Agregat  Halus  Terhadap Kuat Tekan Mortar (Penelitian).
7) Sinaga,W.S.,Partogian,R.H.,& Zacoeb, A.(2016). Pengaruh Dimensi Ukuran Batu Bata   Merah Dan Campuran  Mortar  Terhadap  Karakteristik  Mekanik  Pasangan  Dinding.  Jurnal  Mahasiswa  Teknik Sipil,1(3), pp-1358
8) Suryono,  J.,  Tistro,  R.,  &  Wiranto,  A.  (2021).  Analisa  Material  Lokal  Terhadap  Kekuatan  Tekan Dan Kekuatan Lentur Beton. Jurnal Inersia, 13(1), 6-16.
9) Tanjung,  J., &  Maidiawati,  M.  (2016). Studi  Eksperimental  tentang  Pengaruh Dinding Bata  Merah Terhadap Ketahanan Lateral Struktur Beton Bertulang. Jurnal Teknik Sipil ITB, 23(2), 99-106.
10) Teguh,  M.,  Suharyatma,  S.,  Makrup,  L.,  &  Dwi  Purnomo,  A.  (2017).  Karakteristik  Batako-Kait Sebagai Alternatif Dinding Pasangan.
11) Umum,  D. P.  (1990).  Metode  pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air  agregat  halus. SK  SNI,  03- 1970.
12) Wancik, A., Satyarno, I., & Tjokrodimuljo, K. (2008). Batako Styrofoam Komposit Mortar Semen. In Civil Engineering Forum Teknik Sipil (Vol. 18, No. 2, pp. 780-787).
13) Wisnumurti,  W.,  Soehardjono,  A.,  &  Palupi,  K.  A.  (2012).  Optimalisasi  Penggunaan  Komposisi Campuran Mortar Terhadap Kuat Tekan Dinding Pasangan Bata Merah. Rekayasa Sipil, 1(1), 25-32.
14) Yanita,  R.  Semen  Pcc  Sebagai  Material  Green  Construction  Dan  Kinerja  Beton  Yang  Dihasilkan. Jurnal Sains dan Teknologi, 19(1), 13-18.